塑料名称PMMA/PC软PVC硬PVC氯化聚醚均聚POM共聚POMPETPBT玻纤增强PBTPA6玻纤增强PA6PA11玻纤增强PA11PA12PA66玻纤增强PA66注塑工艺条件1.注塑机类型螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式2.螺杆形式111111突变突变突变突变突变突变突变突变突变突变转速r/min20-30120-3020-4020-4020-4020-4020-4020-4020-5020-4020-5020-4020-5020-5020-403.喷嘴形式直通式1直通式直通式直通式直通式直通式直通式直通式直通式直通式直通式直通式直通式直通式直通式温度,℃220-2401150-170170-180170-180170-180250-260200-220210-230200-210200-210180-190190-200170-180250-260250-2604.料筒温度　前,℃230-2501170-190180-200170-190170-190260-270230-240230-240220-230220-240185-200200-220255-265260-2701中,℃240-2501165-180180-200170-190180-200260-280230-250240-360230-240230-250190-220220-250190-240260-280260-890后,℃210-2301150-170180-190170-180170-190240-260200-220210-220200-210200-210170-180180-190160-170240-250250-2605.模具温度℃60-80130-6080-11090-12090-10085-12065-8070-11060-10080-12060-9060-9070-11070-120100-1206.注射压力,MPa80-130180-13080-11080-13080-12080-12060-9080-10080-11090-13090-12090-13090-13080-13080-1307.保压压力,MPa40-601140-6030-4030-5030-5030-5030-4040-5030-5030-5030-5040-5050-6040-5040-508.注射时间,s2-512-52-52-52-52-51-32-52-42-52-42-52-52-52-59.保压时间,s20-40115-4015-5020-8020-9020-5010-3010-2015-5015-4015-5015-4020-6020-5020-5010.冷却时间,s20-40115-4020-5020-6020-6020-3015-3015-3020-4020-4020-4020-4020-4020-4020-4011.总周期,s50-90140-9040-11050-15050-16050-9030-7030-6040-10040-10040-10040-9050-11050-10050-10012.干燥设备卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾温度,℃100-12060-7070-80d1110-120110-120150-170120-135120-135120-130120-130100-120100-120100-120120-130120-130时间,h1.0<0.5<0.5d10.5-1.00.5-1.02.02.02.00.5-1.00.5-1.00.5-1.00.5-1.00.5-1.00.5-1.00.5-1.0塑料名称PA610PA612PA1010玻纤增强PA1010透明尼龙聚碳酸酯PCPC/PE玻纤增强PC聚砜PSU改性PSU玻纤增强PSU聚芳砜PAS聚醚砜PES聚苯醚PPO改性PPO聚苯硫醚PPS注塑工艺条件1.注塑机类型螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式螺杆-　线式2.螺杆形式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式突变式转速r/min20-5050-5020-5020-4050-5020-4050-4020-3020-3020-3020-3020-3020-3020-3020-5020-303.喷嘴形式自锁式自锁式自锁式直通式自锁式延伸式延伸式直通式延伸式延伸式直通式延伸式延伸式延伸式延伸式延伸式温度,℃200-210200-210190-200190-210220-240230-250220-230240-260280-290250-260280-300380-410240-270250-280220-240280-3004.料筒温度　前,℃220-230210-220200-210230-250240-250240-280230-250250-290290-310250-280300-320385-420250-290250-280230-250300-310中,℃230-250210-230220-240230-250250-270260-290240-260270-310300-330280-300310-330345-385280-310260-290240-270320-340后,℃200-210200-205190-200190-200220-240240-270230-240260-280280-300260-270290-300320-370260-290230-240230-240260-2805.模具温度℃60-9040-7040-8040-8040-6090-11080-10090-110130-15080-100130-150230-26090-120110-15060-80120-1506.注射压力,MPa70-11070-12070-10090-13080-13080-13080-120100-140100-140100-140100-140100-200100-140100-14070-11080-1307.保压压力,MPa20-4030-5020-4040-5040-5040-5040-5040-5040-5040-5040-5050-7050-7050-7040-6040-508.注射时间,s2-52-52-52-52-52-52-52-52-52-72-52-52-52-52-52-59.保压时间,s20-5020-5020-5020-4020-6020-8020-8020-6020-8020-7020-5015-4014-4030-7030-7010-3010.冷却时间,s20-4020-5020-4020-4020-4020-5020-5020-5020-5020-6020-5015-2015-3020-6020-5020-5011.总周期,s50-10050-11050-10050-9050-11050-13050-14050-11050-14050-13050-11040-5040-8060-14060-13040-9012.干燥设备卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾温度,℃110-120110-120110-120110-120110-120130-150120-140130-150130-150120-140130-150150-170130-150130-150125-140150-170时间,h0.5-1.00.5-1.00.5-1.00.5-1.00.5-1.02.02.02.01.0-2.01.0-2.01.0-2.02.02.01.0-2.01.0-2.02.0塑料名称聚酰亚胺PI聚芳酯聚胺酯四氟乙烯-六氟丙烯共聚物FEP、F46醋酸纤维素CA醋酸丁酸纤维素CAB醋酸丙酸纤维素CAF乙基纤维素EC聚丙烯热塑性弹性体PP/EPDM聚4-甲基戊烯聚三氟氯乙烯PCTFE注塑工艺条件1.注塑机类型螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式1111螺杆-线式螺杆-线式螺杆-线式2.螺杆形式111突变式1111均熔渐变渐变式1转速r/min20-3020-5020-7020-30111125-5020-3020-303.喷嘴形式延伸式11延伸式1111直通式直通式延伸式温度,℃290-300230-250170-180290-30011111200-230280-290265-2704.料筒温度　前,℃290-310240-260175-185300-330111111200-230290-310275-280中,℃300-330250-280180-200270-2901111111200-230250-270280-290后,℃280-300230-240150-170170-20011111111190-220230-250200-2105.模具温度℃120-150100-13020-40110-1301111138-6680-13080-1306.注射压力,MPa100-150100-13080-10080-130111135-13880-13080-1307.保压压力,MPa40-5050-6030-4050-60111128-11030-5020-608.注射时间,s2-52-82-61-311113-52-51-39.保压时间,s20-6015-4030-4020-60111115-4520-6020-6010.冷却时间,s30-6015-4030-4020-60111115-4020-6020-6011.总周期,s60-13040-9070-11050-130111130-10050-13050-13012.干燥设备卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾1111卧式沸腾卧式沸腾卧式沸腾温度,℃150-17011180-9080-9080-9080-90100-110120-1501时间,h2.0111<0.5<0.5<0.5<0.5<0.5<0.51